## Jurnal Talenta Sipil

## Pengaruh Abu Serbuk Kayu Kulim dan Serbuk Tempurung Kelapa terhadap Kuat Tekan Beton

## Andika Rahmawanto Putra, Hammam Rofiqi Agustapraja
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Lamongan Correspondence: maribis195@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  menggabungkan  abu  serbuk  kayu  kulim  dan  serbuk  tempurung  kelapa  sebagai  bahan pengganti  material  beton. abu  dari  serbuk  kayu  kulim  memiliki  sifat  silicca.  Sedangkan  serbuk  tempurung kelapa  dapat  dicampur  dalam  beton.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  penggunaan  abu serbuk  kayu  kulim  sebagai  substitusi  sebagian  semen  dan  limbah  serbuk  tempurung  kelapa  sebagai  substitusi sebagian  agregat  halus  terhadap  kekuatan  tekan  serta  untuk  menentukan  proporsi  ideal  variasi  presentase campuran  bahan  tambah.  Perencanaan  beton  menggunakan  metode  eksperimen  yang  mengacu  pada  SNI  03  - 2834-2000, SNI 03-1974-1990 dan Buku Panduan Praktikum Beton Unisla. Dengan jumlah sampel sebanyak 12 benda uji dengan kualitas rencana K-225. Hasil pengujian kuat tekan beton normal dengan kode N sebesar 19,55 MPa. Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  kode  A1  sebesar  19,29  MPa. Hasil pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  kode  B1  sebesar  18,84  Mpa. Hasil  pengujian  kuat tekan  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  kode  C1  sebesar  18,46  MPa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditarik kesimpulan bahwa bahan tambah abu serbuk kayu kulim dan serbuk tempurung kelapa tidak berpengaruh secara signifikan pada kuat tekan beton dan semakin tinggi nilai bahan tambah semakin rendah nilai kuat tekan beton dan semakin rendah nilai bahan tambah maka semakin tinggi nilai kuat tekan beton.
Kata Kunci : kuat tekan, abu serbuk kayu kulim, serbuk tempurung kelapa.
Abstract. This  research  combines  kulim  wood  dust  and  coconut  shell  powder  as  a  substitute  for  concrete materials.  Ash  from  kulim  sawdust  has  silicca  properties.  Meanwhile,  coconut  shell  powder  can  be  mixed  in concrete. This study aims to determine the effect of using kulim sawdust ash as a partial substitution of cement and  coconut  shell  powder  waste  as  a  partial  substitution  of  fine  aggregate  on  compressive  strength  and  to determine  the  ideal  proportion  of  the  percentage  variation  of  added  ingredients.  Concrete  planning  uses  an experimental method  that refers to  SNI 03-2834-2000, SNI 03-1974-1990 and the Unisla  Concrete Practicum Guidebook.  With  a  total  sample  of  12  test  objects  with  the  quality  plan  K-225.  The  results  of  the  normal concrete compressive strength test with an N code of 19.55 MPa. The results of testing the compressive strength of concrete with added materials with code A1 are 19.29 MPa. The results of testing the compressive strength of concrete  with added materials  with code B1 are 18.84 Mpa. The results of testing the compressive strength of concrete with added materials with code C1 are 18.46 MPa. Based on the results of the study it was concluded that the added ingredients of kulim wood powder ash and coconut shell powder did not significantly affect the compressive strength  of concrete and the higher the added material value the lower the concrete compressive strength value and the lower the added material value, the higher the concrete compressive strength value.

## Keywords: compressive strength, kulim wood powder ash, coconut shell powder

## PENDAHULUAN
SNI  2493-2011  menjelaskan  beton  merupakan  salah  satu  golongan  bahan  bangunan  yang tersusun dari beberapa campuran antara lain semen, agregat kasar, agregat halus dan air dengan bahan tambahan  yang  ditambahkan.  pada  saat  campuran  tersebut  diolah  menjadi  suatu  derajat  tertentu  dan memiliki  sifat  plastis  saat  pertama  kali  dibuat  sebelum  mengeras  secara  bertahap  (Saifuddin  et  al., 2014)
(Jauzi  et  al.,  2014)  Zat  dengan  kandungan  selulosa  yang  tinggi  yaitu  72%  adalah  kayu  kulim. kandungan  selulosa,  serbuk  kayu  kulim  memiliki  kadar  hemiselulosa,  dan  biomassa.  (Mulyadi  & Dahlan,  2012)  Umumnya  memiliki  lignin  dalam  jumlah  berkisar  antara  15  sampai  30%  dari  berat kering  bahan.  Dan  setelah  menjadi  abu  memiliki  kandungan  silica  berkisar  19,20  % .  Berat  beton menurut  SNI  03-2847-2002  ialah  2200  kg/m 3 hingga  2500kg/m 3 yang  dibuat  menggunakan  agregat pecah  atau  tak  pecah.  Menurut  (Muhammad  et  al.,  2020) Semen    bahan  bangunan  yang  sangat penting.  Dalam  penyelidikan  ini,  campuran  beton  dievaluasi  denganmenggunakan  lebih  sedikit semen.  Salah  satunya  menurunkan  kadar  semen  beton  dengan  menambahkan  abu  tempurung  kelapa

## sebagai penambah beton.
Salah  satu  alternatif  yang  dapat  memberikan  manfaat  adalah  dengan  mendaur  ulang  limbah (Agustapraja  &  Dhana,  2021).  Oleh  daripada  itu,  diperlukanya  penelitian  terhadap  penggunaan limbah sisa pengerajin kayu sebagai campuran semen dalam beton untuk menentukan kekuatan tekan beton seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh (Jauzi et al., 2014). Dalam penelitian ini Hasanah et  al  (2019)  fungsi  semen  sendiri  adalah  sebagai  bahan  pengikat  pada  campuran  beton  walau  kadar semen pada campuran beton itu hanya 10% dari beton.

## Beton
Beton  artinya  sebuah  bahan  bahan  bangunan  komposit  yang  terbuat  dan  berasal  dari pencampuran  aggregate  serta  pengikat  semen.  Bentuk  beton  yang  paling  sering  ditemui  yaitu  beton semen  Portland,  yang  terdiri  atas  agregat  mineral  (kerikil  dan  pasir),  semen  juga  air,  umumnya dipercayai  bahwa  bwton  mengalami  pengeringan  setelah  pencampuran  adonan  dan  peletakan (Hartantyo,  S.  D.,  &  Susianto,  M.  H.  2019).  Beton  didapatkan  dengan  cara  mencampurkan  semen Portland maupun semen hidrolis lain, agregat kasar, agregat halus, juga air, menggunakan atau tanpa bahan tambah yang menhasilkan masa padat. Pada biasanya beton terdiri atas ± 15% semen, ±8% air, dan ±3% udara, selain itu pasir serta kerikil (Sulaiman, Y. H. 2010).

## Bahan Penyusun Beton
Beton  mudah  dikerjakan  dan  terbuat  dari  kerikil,  semen,  dan  air  bersama-sama  dalam  kondisi lentur.(Indra  et  al.,  2013)  Beton  mudah  dibentuk  menjadi  bentuk  yang  diinginkan  karena karakteristiknya.  (Majid  &  Agustapraja,  2021)  Ketersediaan  limbah  pertanian  seperti  tempurung kelapa dalam jumlah besar di berbagai tempat negara berkembang terbuka jalan untuk mengeksplorasi bagaimana  bahan-bahan  ini  dapat  dipakai  untuk  menjadi  pengikat  terhadap  beton  untuk  komposisi beton ( Sucahyo, I. A., Agustapraja, H. R., & Damara, B. 2020).

## Abu Serbuk Kayu Kulim Dan Serbuk Tempurung Kelapa
Serbuk  kayu  dan  tempurung  kelapa  merupakan  alternatif  bahan  tambahan  yang  dapat diformulasikan  untuk meningkatkan kekuatan  beton  di  bawah  beban.(RIZKI  SURYA  FANI  & FAHRIZAL ZULKARNAIN, 2020)

## Kuat Tekan Beton
Kuat  Tekan  beton  ialah  kemampuan  balok  beton  yang  diletakkan  dalam  dua  perletakan  guna menahan  gaya  dengan  menekan  benda  uji,  yang  diberikan  padanya,  hingga  benda  uji  retak  yang dinyatakan kedalam Mega Pascal (MPa) gaya tiap satuan luas (SNI 03-4431- 1997). Sebuah silinder diberikan beban akan mengalami deformasi, oleh karena itu muncul dan timbullah momen tekan yang menjadi perlawanan oleh material yang membentuk silinder itu terhadap beban dalam ( Syahwanti, H., Irvhaneil, I., & Christiana, R. 2022 ).

## METODE
Perencanaan  beton  menggunakan  metode  eksperimen  yang  mengacu  pada  SNI  03-2834-2000 (Tata  Cara  Menggambar  Rencana  Campuran  Beton  Normal),  SNI  03-1974-1990  (Cara  Pengujian Kuat Tekan Beton) dan Pedoman Praktek Beton, Universitas  Islam Lamongan. Pengujian kuat tekan beton merupakan salah satu pengujian yang dilakukan dalam rangka penelitian ini, bersamaan dengan pengujian material. Dengan jumlah sampel sebanyak 12 subjek uji, digunakan 3 sampel untuk setiap variasi  persentase,  Subyek  tes  yang  dijadikan  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah  khusus  untuk campuran abu serbuk kayu kulim dan serbuk tempurung kelapa, dengan mutu rencana K-225.
Langkah pertama penelitian ini adalah memulai penelitian dengan mengumpulkan data, dengan meninjau  dan  mempelajari  metode  penelitian  –  penelitian  terdahulu,  selanjutnya  yaitu  melakuka pengujian  material  beton  serta  material  bahan  tambah  yang  meliputi  semen,  agregat  kasar,  agregat halus,  abu  serbuk  kayu  kulim  dan  serbuk  tempurung  kelapa.  Setelah  melakukan  analisa  bahan  dan didapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  standart  hal  yang  dilakukan  selajutnya  yaitu  melakukan perhitungan mix design kemudian menyiapkan bahan material beton dan bahan tambah sesuai dengan perhitungan mix  design setelah  semua  bahan  siap  dapat  dilakukan  proses  pencampuran  beton  atau pembuatan  benda  uji  sesuai  variase  prensentase  benda  uji,  setelah  benda  uji  dibuat  kemudian
dilakukan  perawatan  selama  28  hari  dalam  bak  perawatan.  Kemudian  dilakukan  pengetesan    kuat tekan beton lalu menyimpulkan penelitian dan penelitian selesai.
Gambar 1  Proses Terhadap Abu Serbuk Kayu Kulim Sumber : Gambar Penelitian. 2023
Gambar 2. Bagan Alur Penelitian

## HASIL
Pengujian terhadap bahan tambah dilakukan bersama dengan pengujian semen normal meliputi pengujian  konsistensi  normal  semen  Portland  (SNI  15-2049-2004),  pengujian  wakti  mengikat  dan mengeras  semen,  dan  pengujian  berat  jenis  semen.  Hasil  dari  pengujian  konsistensi  normal  semen ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Pengujian Konsistensi Normal Semen dengan Bahan Tambah Percobaan Nomor 1 2 3 Berat abu serbuk kayu kulim (gr) 1 1 1 Berat Semen(gr) 247,5 247,5 247,5 Berat air (cc) 71 68 69 Penurunan (mm) 16 7 10 Konsistensi (%) 28,4 27 27,6
Sumber : Hasil peneliti, 2023
Berdasarkan  tabel  1.  Diketahui  bahwa  nilai  konsistensi  normal  semen  dengan  bahan  tambah pada angka 27%- 28,4%.
Hasil pengujian waktu mengikat dan mengeras semen ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Pengujian Waktu Mengikat dan Mengeras Semen
Nomor Waktu Penurunan (Menit) Penurunan (mm) 1 45 36 2 60 36 3 75 32 4 90 23 5 105 16 6 120 10 7 135 8 8 150 5 9 165 3 10 180 2 11 195 0,5 12 210 0,5 13 225 0
Sumber : Hasil peneliti, 2023
Pada  table  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  penurunan  36mm  pada  waktu  45  menit,  36mm pada 60 menit, 32mm pada 75 menit, 23mm pada 90 menit, 16mm pada 105 menit, 10mm pada 120 menit,  8mm  pada  135menit,  5mm  pada  150  menit,  3mm  pada  165  mneit,  2mm  pada  180  menit, 0,5mm pada 195 menit, dan penurunan 0,5 mm terjadi pada waktu 210 menit, 0mm pada menit 225. Hasil pengujian berat jenis semen dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Pengujian Berat Jenis Semen PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen (w1)-(gr) 2,5 2,5 Berat Semen+Minyak+Labu Takar (w2)-(gr) 247,5 247,5 Berat Labu Takar+Minyak (w3)-(gr) 506 508 Bj = 0,8 x w1/(w1+w3-w2) 327 326 Bj Rata-rata 2,81
Sumber : Hasil peneliti, 2023
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa berat jenis semen rata-rata adalah 2,80 – 3,20 t/m 3 . Penelitian  yang  telah  dilakukan,  penambahan  biji  palem  dengan  presentase  1%,  2,5%,  3,5% mengalami  penurunan  tiap  presentasinya.  Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan beton  dengan  umur  28  hari  pada  masing-masing  variasi  terdapat  3kali  pengujian,  hasil  pengujian dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Pengujian Kuat Tekan Beton Normal dan Variasi 1%, 2,5% 3,5% Penambahan abu serbuk kayu kulim dan serbuk tempurung kelapa Percobaan ke Nilai kuat tekan beton (Mpa) Normal A B C 1 20,05 19,86 19,17 18,86 2 17,86 18,85 18,14 17,21 3 20,74 19,17 19,21 19,32 Rata – rata 19,55 19,29 18,84 18,46
Sumber : Hasil Penelitian, 2023
Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh tabel 5 dapat diketahui bahwa penambahan abu serbuk kayu kulim dan serbuk tempurung kelapa 1% menghasilkan kuat tekan beton 19,29 MPa. Penambahan abu serbuk kayu kulim dan serbuk tempurung kelapa sebanyak 2,5% menghasilkan kuat tekan  beton  18,84  MPa.Penambahan  Penambahan  abu  serbuk  kayu  kulim  dan  serbuk  tempurung kelapa  sebanyak  3,5%  menghasilkan  kuat  tekan  beton  18,46  MPa.  sebagai  pembanding  nilai  kuat tekan  beton  normal  tanpa  adanya  tambahan  bahan  tambah  adalah  sebesar  19,55  MPa.  Diketahui bahwa  besar  prosentase  penambahan  abu  serbuk  kayu  kulim  dan  serbuk  tempurung  kelapa mempengaruhi  kuat  tekan  beton,  dengan  hubungan  antara  besar  persentase  penambahan  abu  serbuk kayu  kulim  dan  serbuk  tempurung  kelapa  berbanding  terbalik  dengan  besar  kuat  tekan  beton.  Hal tersebut  berarti  semakin  besar  persentase  penambahan  biji  palem,  maka  kuat  tekan  beton  akan semakin kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bahan  tambah  bubur  kayu  kulim  dan serbuk tempurung kelapa tidak berpengaruh nyata terhadap mutu kuat tekan dan beton mencapai nilai rasio  ideal  pemikiran  dalam  penelitian  ini.  Secara  spesifik,  beton  dengan  penambahan  1%  abu  kayu kulim  dan  1%  serbuk  tempurung  kelapa  dengan  kode  sampel  A  memiliki  nilai  kuat  tekan  sampel beton dengan penambahan bahan lain dengan nilai kuat tekan beton sebesar 19,29 MPa

## DAFTAR PUSTAKA
Agustapraja, H. R., & Dhana, R. R. (2021). The Effect of Newspaper Powder on Structural Concrete Pressure  Fc  ’21,  7  Mpa. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 830 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/830/1/012002
Hartantyo, S. D., & Susianto, M. H. (2019). Pengaruh Penambahan Tumbukan Cangkang Keong Mas Terhadap Kuat Tekan Beton Non Struktural K-175. UKaRsT , 3 (2), 94-102.
Hasanah, E. R., Gunawan, A., & Afrizal, Y. (2019). PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KULIT PINANG  DAN  SERBUK  KAYU  TERHADAP  KUAT  TARIK  BELAH  BETON  (Kajian Terhadap  Ukuran  Agregat  Maksimal  10  mm). Inersia,  Jurnal  Teknik  Sipil , 9 (1),  15–22. https://doi.org/10.33369/ijts.9.1.15-22
Indra,  M.  J.,  Tjondro,  C.,  &  Sugiharto,  H.  (2013).  Pemanfaatan  abu  limbah  gergaji  kayu  sebagai campuran pembuatan beton. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil , 2 (2), 1–7.
Jauzi,  I.,  ST,  P.,  &  Suyadi,  D.  (2014).  Studi  Deskriptif  Analitis  Pemanfaatan  Abu  Serbuk  Kayu Mahoni  Sebagai  Bahan  Tambah  Pembuatan  Paving  Block  Untuk  Mencari  Kuat  Tekan Optimum  Berdasarkan  SNI  03-0691-1989. Menara:  Jurnal  Teknik  Sipil , 9 (2),  14. https://doi.org/10.21009/jmenara.v9i2.7957
Majid,  A.,  &  Agustapraja,  H.  R.  (2021).  the  Effect  of  Adding  Cement  Waste  on  the  Quality  of Concrete  Compressive. Civilla :  Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  Lamongan , 6 (2),  213. https://doi.org/10.30736/cvl.v6i2.714
Muhammad,  H.  R.,  Suryadi,  A.,  &  Qomariah.  (2020).  Performa  Beton  Normal  Dengan  Abu  Kayu Sebagai Bahan Cementitous. Jurnal JOS-MRK , 1 (September), 116–124. https://doi.org/10.55404/jos-mrk.2020.01.02.116-124
Mulyadi,  S.,  &  Dahlan,  D.  (2012).  Pengaruh  Persen  Massa  Hasil  Pembakaran  Serbuk  Kayu  Dan Ampas  Tebu  Pada  Mortar  Terhadap  Sifat  Mekanik  Dan  Sifat  Fisisnya. Jurnal  Ilmu  Fisika  | Universitas Andalas , 4 (1), 31–39. https://doi.org/10.25077/jif.4.1.31-39.2012 RIZKI  SURYA  FANI,  &  FAHRIZAL  ZULKARNAIN.  (2020).  Pengaruh  Penambahan  Limbah
Serbuk Kayu Sebagai Subsitusi Parsial Agregat Halus Dengan Bahan Tambah Am 78 Concrete Additive Terhadap Kuat Tekan Beton. Book , 1–96.
Saifuddin,  M.  I.,  Edison,  B.,  Pd,  S.,  &  Fahmi,  K.  (2014).  Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk Kayu Terdahap Kuat Tekan Beton. Jurnal Mahasiswa Teknik , 1 (1).
Sucahyo,  I.  A.,  Agustapraja,  H.  R.,  &  Damara,  B.  (2020).  Pemanfaatan  Limbah  Tempurung  Kelapa Sebagai Campuran Paving Block (Ditinjau Dari Kuat Tekan dan Resapan Air). Jurnal Ukarst: Jurnal Universitas Kadiri Riset Teknik Sipil , 4 (1).
Sulaiman,  Y.  H.  (2010).  Pengaruh  penggunaan  abu  serbuk  kayu  terhadap  kuat  tekan  beton. Portal: Jurnal Teknik Sipil, 2(2).
Syahwanti,  H.,  Irvhaneil,  I.,  &  Christiana,  R.  (2022).  Analisis  Karakteristik  Serbuk  Tempurung Kelapa  Kelapa  (Cocopeat)  Sebagai  Agregat  Halus  pada  Campuran  Beton. Jurnal  Serambi Engineering , 7 (1).